# Liste de conductivités thermiques

| Matériaux | Conductivité thermique (W m$^{−1}$K$^{−1}$) | Température (K) | Conductivité électrique à 293 K (Ω$^{−1}$ m$^{−1}$) | Notes |
| 1,1,1-Trichloroéthane | 0,101 | 298 K (25 °C) | | C$_2$H$_3$Cl$_3$ |
| 1,2-Dibromotétraﬂuoroéthane | 0,061 | 298 K (25 °C) | | C$_2$Br$_2$F$_4$ |
| 1-Iodohexane | 0,095 | 298 K (25 °C) | | C$_6$H$_{13}$I |
| 1-Iodopropane | 0,087 | 298 K (25 °C) | | C$_3$H$_7$I |
| 2-Iodopropane | 0,082 | 298 K (25 °C) | | C$_3$H$_7$I |
| Acétone | 0,161 | 298 K (25 °C) | | C$_3$H$_6$O |
| Acétonitrile | 0,188 | 298 K (25 °C) | | C$_2$H$_3$N |
| Acide acétique | 0,158 | 298 K (25 °C) | | C$_2$H$_4$O$_2$ |
| Acide formique | 0,267 | 298 K (25 °C) | | CH$_2$O$_2$ |
| Acier au carbone | 36 50,2 54 | | | (Fe + (1,5-0,5) % C) |
| Acier (normal) | 50,2 | 293 | | |
| Air | 0,024 0,025 0,0262 | 273 293 300 | 3,333 × 10$^{−6}$ | (78 % N, 21 % O, 0,93 % Ar, 0,04 % CO$_2$) (1 atm) |
| Alcools ou huiles | 0,1 0,21 | 293 293 | | |
| Alumine, pure | 40 | 293 | | |
| Aluminium, pur | 205 220 237 | 293 | 37,45 37,74 × 10$^6$ | |
| Argent, pur | 406 418 429 | 300 | 61,35 63,01 × 10$^6$ | Meilleure conductivité thermique et électrique de tous les métaux |
| Arséniure de bore, très pur | 800 à 1 000 | 300 K et plus | | À la condition que les cristaux soient très purs et pauvres en défauts cristallins |
| Azote, pur | 0,0234 0,02583 0,026 | 293 300 300 | | (N$_2$) (1 atm) |
| Benzène | 0,1411 | 298 K (25 °C) | | C$_6$H$_6$ |
| Béton | 0,8 1,28 | 293 | | ~61-67 % CaO |
| Bois, sec | 0,04 0,07692 0,12 0,17 | | | Cèdre Noyer |
| Bois, +>=12 % eau | 0,09091 0,16 0,21 0,4 | 298 293 | | Espèces variables |
| Bronze | 26 42 ~ 50 | 296 | 5,882 7,143 × 10$^6$ | Sn 25 % (Cu 89 %, Sn 11 %) |
| Calcaire | 1,26 1,33 | | | Principalement CaCO$_3$ |
| Caoutchouc (92 %) | 0,16 | 303 | ~10$^{−13}$ | |
| Chlorure d'étain(IV) | 0,112 | 298 K (25 °C) | | SnCl$_4$ |
| Chlorure de germanium(IV) | 0,100 | 298 K (25 °C) | | GeCl$_4$ |
| Cuivre, pur | 386,0 368,7 353,1 | 279 559 859 | 59,17 59,59 × 10$^6$ | IACS pur =1,7 × 10$^{−8}$ Ω m = 58,82 × 10$^6$ Ω$^{−1}$ m−1 |
| Diamant, pur synthétique | 2000 ~ 2500 | 293 | | (>99,9 % $^{12}$C) |
| Diamant, impur | 1000 | 273 ~ 293 | ~10$^{−16}$ | Type I (98,1 % de diamant gemme) (C +0,1 % N) |
| Dibromométhane | 0,108 | 298 K (25 °C) | | CH$_2$Br$_2$ |
| Diéthylène glycol | 0.222 | 298 K (25 °C) | | C$_4$H$_{10}$O$_3$ |
| Dioxyde de silicium, pur | 1 | | | |
| Disulfure de carbone | 0,149 | 298 K (25 °C) | | CS$_2$ |
| Eau | 0,6071 0,6 | 298 K (25 °C) 293 | 5 × 10$^{−6}$ (eau pure) 10$^{−3±1}$ (eau potable) 1 (eau de mer) | < 3 % (NaCl + MgCl$_2$ + CaCl$_2$) |
| Étain | 66,6 | | |
| Éthanol | 0,169 | 298 K (25 °C) | | C$_2$H$_6$O |
| Éthanolamine | 0,240 | 298 K (25 °C) | | C$_2$H$_7$NO |
| Éthylène glycol | 0,256 | 298 K (25 °C) | | C$_2$H$_6$O$_2$ |
| Fer, pur | 71,8 79,5 80,2 80,4 | 300 300 | 9,901 10,41 × 10$^6$ | |
| Fibre de verre ou mousse ou laine de verre | 0,03 0,04 0,045 | 293 293e | | |
| Fonte | 55 | | | (Fe + (2-4) % C + (1-3) % Si) |
| Furane | 0,126 | 298 K (25 °C) | | C$_4$H$_4$O |
| Glace | 1,6 2,1 2,2 | 293 273 | | |
| Glycérol | 0,292 0,29 | 298 K (25 °C) 293 | | C$_3$H$_8$O$_3$ |
| Granite | 1,73 3,98 | | | (72 % SiO$_2$ + 14 % Al$_2$O$_3$ + 4 % K$_2$O Granite) |
| Grès | 1,83 2,90 2,1 - 3,9 | | | ~95-71 % SiO$_2$ ~98-48 %SiO$_2$, ~16-30 % Porosité |
| Iodoéthane | 0,087 | 298 K (25 °C) | | C$_2$H$_5$I |
| Inox | 16,3 | 296 | 1,389 1,429 × 10$^6$ | AISI 302(Fe, Cr 18 %, Ni 8 %) |
| Isopentane | 0,014 | 298 | | C5H11 |
| Laiton Cu 63 % | 125 | 296 | 12,82 21,74 × 10$^6$ | (Cu 63 %, Zn 37 %) |
| Laiton Cu70 % | 109 ~ 121 | 296 | 12,82 21,74 × 10$^6$ | (Cu 70 %, Zn 30 %) |
| Liège | 0,04 0,07 | 293 | | |
| Marbre | 2,07 2,94 | | | Principalement CaCO$_3$ |
| Mercure | 8,25 | 298 K (25 °C) | | Hg |
| Méthanol | 0,200 | 298 K (25 °C) | | CH$_4$O |
| Neige, sèche | 0,11 | | | |
| Nitroéthane | 0,173 | 298 K (25 °C) | | C$_2$H$_5$NO$_2$ |
| Nitrométhane | 0,204 | 298 K (25 °C) | | CH$_3$NO$_2$ |
| Nitrure d'aluminium | 170 | | | |
| N-Méthylformamide | 0,203 | 298 K (25 °C) | | C$_2$H$_5$NO |
| Diméthylformamide | 0,183 | 298 K (25 °C) | | C$_3$H$_7$NO |
| Or, pur | 314 318 | 300 | 45,17 45,45 × 10$^6$ | |
| Oxyde de béryllium | 1,5 | 300 | | |
| Oxyde de zinc | 21 | | | |
| Oxygène, pur | 0,0238 0,02658 | 293 300 | | (O$_2$) (1 atm) |
| Pâte thermique, à base d'argent | 2 3 | | | |
| Octafluorocyclobutane | 0,063 | 298 K (25 °C) | | C$_4$F$_8$ |
| Perﬂuoroheptane | 0,060 | 298 K (25 °C) | | C$_7$F$_{16}$ |
| Perfluorooctane | 0,062 | 298 K (25 °C) | | C$_8$F$_{18}$ |
| Plastique, renforcé à la fibre | 0,23 0,7 1,06 | 296 293 | 10$^{−15}$ 10$^0$ | 10-40 % fibre de verre ou fibre de carbone |
| Plomb, pur | 34,7 35,0 35,3 | 293 300 | 4,808 4,854 × 10$^6$ | |
| Polyéthylène réticulé (PER) | 0,4 | | | |
| Polymère, basse densité | 0,04 0,16 0,25 0,33 | 296 293 | 10$^{−17}$ 10$^0$ | |
| Polymère, haute densité | 0,33 0,52 | 296 | 10$^{−16}$ 10$^2$ | |
| Polystyrène expansé | 0,033 | 98 298 | | PS + air + CO$_2$ + C$_n$H$_{2n+x}$ |
| Polystyrène non expansé | 0,1 ~ 0,13 | 296 | <10$^{−14}$ 10$^0$ | |
| Propylène glycol | 0,200 | 298 K (25 °C) | | C$_3$H$_8$O$_2$ |
| Silice aérogel | 0,003 0,004 0,008 0,017 0,03 | 98 298 | | Mousse de verre |
| Sol (pédologie) | 0,17 1,13 | | | La composition peut varier |
| Styrène | 0,137 | 298 K (25 °C) | | C$_8$H$_8$ |
| Tétrachlorométhane | 0,099 | 298 K (25 °C) | | CCl$_4$ |
| Tétrachloroéthylène | 0,110 | 298 K (25 °C) | | C$_2$Cl$_4$ |
| Tétrachlorure de silicium | 0,099 0,096 | 298 K (25 °C) 323K (50 °C) | | SiCl$_4$ |
| Titane, pur | 15,6 21,9 | 300 | 1,852 2,381 × 10$^6$ | |
| Titane alliage | 5,8 | 296 | 0,595 × 10$^6$ | (Ti + 6 % Al + 4 % V) |
| Toluène | 0,1311 | 298 K (25 °C) | | C$_7$H$_8$ |
| Trichloroéthylène | 0,116 | 298 K (25 °C) | | C$_2$HCl$_3$ |
| Trichlorométhane | 0,117 | 298 K (25 °C) | | CHCl$_3$ |
| Verre | 0,8 0,93 1,2 ~ 1,4 (96 % SiO$_2$) | 293 293 | 10$^{−14}$ 10$^{−12}$ 10$^{−10}$ | < 1 % Oxydes de fer |